como CMC. O NaCMC, utilizado na mistura poluente deve ter um grau de substituição (DS) de 0,6-0,7 e uma viscosidade de 200-300 cP para um solução de 2 % a 20 °C.(7) NaCMC representa o sal de sódio de carboximetilcelulose, normalmente referido como CMC. O NaCMC, utilizado na mistura poluente deve ter um grau de substituição (DS) de 0,6-0,7 e uma viscosidade de 200-300 cP para um solução de 2 % a 20 °C.(8) A tolerância relativa à quantidade é devida à necessidade de obter um poluente que se espalhe em todas as lentes de plástico.(9) O ponto 50 V situa-se 375 mm abaixo de HV na linha vertical vv, no painel, à distância de 25 m.(10) O ponto 50 V situa-se 375 mm abaixo de HV na linha vertical vv, no painel, à distância de 25 m.ANEXO 7Requisitos aplicáveis a luzes que incorporam lentes de plástico - Ensaio de amostras de lentes ou de material e de luzes completas1. ESPECIFICAÇÕES GERAIS1.1. As amostras fornecidas em conformidade com o n.o 3.2.4 do presente regulamento devem cumprir as especificações estabelecidas nos n.o 2.1 e 2.5 seguintes.1.2. Duas das cinco amostras de luzes completas fornecidas nos termos do n.o 3.2.3 do presente regulamento e equipadas com lentes de plástico devem, relativamente ao material da lente, cumprir as especificações indicadas no n.o 2.6 seguinte.1.3. As amostras de lentes de plástico ou amostras de material são submetidas com o eventual reflector ao qual se destinem (se aplicável), a ensaios de homologação, segundo a ordem cronológica indicada no quadro A, reproduzido no apêndice 1 deste anexo.1.4. Todavia, se o fabricante do farol puder provar que o produto já foi aprovado nos ensaios prescritos nos n.o 2.1 a 2.5 seguintes ou em ensaios equivalentes prescritos por outro regulamento, estes ensaios não precisam de ser repetidos; somente os ensaios prescritos no quadro B do apêndice 1 são obrigatórios.2. ENSAIOS2.1. Resistência a variações de temperatura2.1.1. EnsaiosSubmetem-se três novas amostras (lentes) a cinco ciclos de variação de temperatura e humidade (HR = humidade relativa), de acordo com o seguinte programa:- 3 horas a 40 °C +- 2 °C e a 85-95 % HR;- 1 hora a 23 °C +- 5 °C e a 60-75 % HR;- 15 horas a -30 °C +- 2 °C;- 1 hora a 23 °C +- 5 °C e 60-75 % HR;- 3 horas a 80 °C +- 2 °C;- 1 hora a 23 °C +- 5 °C e a 60-75 % HR.Antes deste ensaio, as amostras devem ser mantidas a 23 °C +- 5 °C e a 60-75 % HR durante, pelo menos, quatro horas.Nota:Os períodos de uma hora a 23 °C +- 5 °C devem incluir os períodos de transição de uma temperatura para outra, que são